über das Platin und seine Begleiter. 31 



Bleioxyd), reinigt den erhaltenen Regulus durch Essig- 

 säure von anhängendem Bleioxyd, kocht ihn mit ver- 

 dünnter Salpetersäure, fällt aus der Lösung das Bleioxyd 

 durch verdünnte Schwefelsäure und aus der durch Spuren 

 von Rhodiumoxyd rosa gefärbten Lösung das Palladium 

 durch Cyanquecksilber. Dem Cyanpalladium entzieht 

 man durch Benetzen mit Salpetersäure^ Glühen und Aus- 

 kochen mit Salzsäure das beigemengte Kupfer. 



Der in Salpetersäure unlösliche Theil des liegulus 

 enthält Iridium, Platin^ Rhodium und Osmium; man 

 kocht ihn mit Königswasser, welches hauptsächlich Pla- 

 tin auflöst; man concentrirt^ fällt durch Salmiak und 

 trennt kleine Mengen von Iridium und Rhodium, wie 

 früher angegeben. Ist der Platinsalmiak nicht merklich 

 roth gefärbt, so braucht man denselben gar nicht auf 

 Iridium zu untersuchen. 



Der in Königswasser unlösliche Theil des Regulus 

 besteht aus Blättchen von Osmiridium, schwarzem pul- 

 verigen Iridium und Rhodium. Man kann dies Ge- 

 menge, wie beim Osmiridium angegeben wurde, mit 

 Baryurabioxyd aufschliessen. 



Zusammensetzung eines aus der russischen Münze 

 stammenden, durch Wöhler an Deville und Debray 

 gelangten Platinrückstandes: 



74,2 Proc. gewöhnliche Metalle u. gallertartige Kieselerde 



21,8 „ Osmiridium, Iridium und etwas Rhodium 



2,4 „ Rhodium 



0,8 „ Palladium und 



0,8 „ Platin 

 100,0. 



Ein schwarzes Pulver, mit krystallinischen Blättchen 

 untermengt, ebenfalls ein durch Eisen präcipitirtes Ge- 

 menge; von Herrn Matthey erhalten: 



Osmiridium Iridium Pd Pt Rli gewöliiil. Mfialle Summe 

 2,2 2:},:i 1,2 0,5 G,4 0G,4 100,0. 



